Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 341 



reaktionen der Holzsubstanz mit Phenolen und Salzsäure Anlaß, welche 

 bereits vor ihm im Sinne des Vorhandenseins des Koniferins oder richtiger 

 von Koniferylresten im Holze gedeutet worden waren. Koniferylalkohol 

 ist leicht zu Vanillin oxydierbar. Das wiederholt beobachtete Auftreten 

 minimaler Mengen des letzteren im Holze und auch in den Sulfitablaugen 

 wäre durch die Annahme der Präexistenz von Koniferylresten im Holze 

 zu erklären. Daß die Sulfitablauge nach Entfernung des überschüssigen 

 Kalziumsulfits zwar die Vanillinreaktionen mit Phlorogluzinsalzsäure, 

 Pyrolsalzsäure, Anilinsulfat usw. gibt, nicht aber die Koniferinreaktionen 

 und daß beim gereinigten lignosulfonsauren Kalzium sogar auch die 

 Vanillinreaktionen ausbleiben, erklärt Klason teils durch die erfolgte 

 Addition von Bisulfit an die doppelten Kohlenstoffbindungen, teils durch 

 die Annahme, daß die vanillinähnliche Substanz jenem Ligninanteile an- 

 gehört, welcher durch Kalziumchlorid nicht gefällt wird. Er ist übrigens 

 der Ansicht, daß die chromogenen Ligninstoffe im Holze nur in sehr 

 untergeordneten Mengen enthalten sind. Auf Klasons Beobachtungen 

 über Extraktion einer Koniferylsubstanz aus Holz durch Alkohol wird 

 weiter unten eingegangen werden. 



Überführung des Lignins in Ligninsäure. Während kalte 

 verdünnte Alkalilaugen dem Holze, abgesehen von wasserlöslichen Sub- 

 stanzen, im wesentlichen bloß das Holzgummi entziehen i), nimmt die 

 Menge des in die Lauge übergehenden Holzanteiles um so mehr zu, je 

 größer die Konzentration der Lauge und je höher die angewendete Tem- 

 peratur ist^). Bei schonenderer Behandlung geht zunächst die Nicht- 

 zellulose, bei gesteigerter Temperatur und Konzentration der Lauge auch 

 der weniger widerstandsfähige Teil der Holzzellulose in Lösung. Auf 

 der Einhaltung der Bedingungen, welche ausreichen, um praktisch die 

 gesamte Nichtzellulose in lösliche Verbindungen umzuwandeln und dabei 

 den Zellulosekomplex am wenigsten zu gefährden, beruht die Fabrikation der 

 »Natronzellulose«, deren Anfänge in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 

 zurückreichen. Sie wurde später durch die Sulfitzellulosefabrikation zurück- 

 gedrängt. Lange 3) erhielt durch Einwirkung von etwa 50 prozentiger 

 Kaulilauge auf gereinigtes^) Holz der Buche, Eiche und Tanne neben 64 Proz., 

 61 — 63 Proz. und 52 — 55 Proz. Zellulose übereinstimmend die Kalium- 

 salze zweier »Ligninsäuren« und aus diesen die Ligninsäuren selbst und 

 zwar an beiden zusammen aus Buchenholz 12 Proz., aus Eichenholz 



1) Siehe oben p. 334. 



2) Tauß, Dinglers polytechn. Journ. 276, p. 411 ff. (1890). Die Versuche 

 von Tauß erstreckten sich bloß auf Fichtenholz. 



3) Ztschr. f. physiol. Chem. 14, p. 15 und 217 (1890). 



4) D. h. durch Wasser, Salzsäure, Wasser, Alkohol, Äther, Ammoniak, ver- 

 dünnte kalte Lauge, Wasser, Salzsäure, Wasser, Alkohol und Äther erschöpfend be- 

 handeltes Holz. 



